Leitfähigkeit fester Silikate. 



859 



dieser Betrag um etliche 10° zu erhöhen) unter dem Schmelz- 

 punkt Polarisation ein. Bei den früheren Versuchen mit kry- 

 stallinisch erstarrten Schmelzen ^ trat Polarisation erst bei 

 höherer Temperatur ein. 



Wenn wir bei Diopsid die in der zweiten Mitteilung über 

 Silikatschmelzen ausgeführte Darstellung der logarithmischen 

 Funktion des Widerstandes nach der von E. Rasch und Hin- 

 richsen aufgestellten Formel 



\ogW = 



V 



-+C 



T 



durchführen. 

 Fig. 7): 



so ergeben sich folgende Zahlen (siehe auch 



T 



gemessene 

 Temperatur 



r+273 



1 



W 



Widerstand 



log W 



r+273 



860° 



1183 







0008826 



171820 



5 



2350 



930 



1203 







0008312 



123330 



5 



0920 



960 



1233 







0008110 



85238 



4 



9306 



1040 



1313 







0007616 



51728 



4 



7137 



1080 



1352 







0007391 



38780 



4 



5886 



1120 



1383 







0007231 



30000 



4 



4771 



1150 



1423 







0007027 



21056 



4 



3233 



1200 



1473 







0006789 



15000 



4 



1761 



1225 



1498 







0006675 



10408 



4 



0174 



1260 



1533 







0006523 



6600 



3 



8195 



Diopsid IL 



Es handelte sich hier um eine zweite, fast farblose 

 Diopsidplatte, die von der ersten der chemischen Zusammen- 

 setzung nach etwas verschieden, nämlich eisenärmer, wie auch 

 dem Fundorte nach, da es sich hier um eine Platte aus dem 

 Zillertal handelte. Die Werte sind aber weniger wichtig, weil 



] L. c. 



